234 
J. M. VAN BEMMELtlN. 
entre 1,85 WO et 1,5 WO (c. à d. entre 35,7% et 31 % d'eau ; cela 
dépendait de petites diflerences dans Tliistoire du gel A^, lors de sa 
déshydratation. 
D'accord avec Tschkumak, je tronve donc (pi'en F la perte d'eau 
n'est pas nulle, mais faible et lente. Puis, en poursuivant la deshydra- 
tation, j"ai rencontré le jjoint P, où la portion approximativement hori- 
zontale PP^ ])assait dans une ligne à courbure croissante P, F^. En P, 
il se produisait donc un nouveau changement rapide de direction, pro- 
bablement une seconde brisure. 
Outre la brisure de Tschkiimak j'ai donc trouvé un second point 
remarquable. Mais j'ai trouvé que la signilication de ces deux brisures 
est toute autre que celle donnée par Tschermak. 
D. La sUuatioi/, ut la slguîjlcallou du puiid de transformation 
pour le gel y^j . 
J'ai donné au point de discontinuité F le nom de point de transfor- 
mation, parce qu'il s'y produit un changement complet du gel : le colume 
du gel ^, devient constant. Il peut perdre de l'eau à 15° jusqu'à une 
teneur de 0,3 mol. H^O, la tension s' abaissant jusqu'à 0, sans qu'il se 
produise une contraction. Mais le gel devient poreux; il se forme peu à 
peu des cavités microscoi^iques. En même temps le gel devient trouble; 
cela commence en un ou ])lusieurs points et s'étend graduellement sur toute 
la masse. Ce trouble augmente jusqu'à ce que le gel est devenu tout à 
fait opaque, d'un blanc laiteux. Puis il devient d'un blanc de porce- 
laine et le trouble disparaît petit à petit; finalement le gel est redevenu 
transparent et vitreux en Pj. Le phénomène optique peut s'expliquer 
par le fait qu'un nouveau sol se sépare des micelles du gel et remplit les 
cavités ainsi formées. Par suite de la ditt'érence de réfrangibilité entre le 
gel et ce sol le gel devient opaque. Mais à mesure que l'eau de ce sol 
s'évapore, entre P et P, , l'efiet de la différence de réfrangibilité diminue, 
et peu à peu le gel redevient transparent. La transformation peut se pro- 
duire plus tôt ou plus tard. La teneur en eau au point de transformation 
peut varier, pour le gel A, , de plusieurs molécules '0 jusqu'à 1,3 H ^0 
et la tension de vapeur d'environ 1 1 à 4,5 mm. Le phénomène du trouble 
et de l'éclaircissement du gel se présente le mieux lorsque le changement 
dans la déshydratation se prodint tôt (p. ex. pour une teneur de 2,5 W^O 
environ), dure longtemps et que par conséquent la portion PP, est 
